<>. I’ufahl. Mitteiluntfon über Mineralien und Erze etc. 
28 'J 
Mitteilungen über Mineralien und Erze von Südwestafrika, 
besonders solche von Tsumeb. 
Von O. Pufahl in Herlin. 
Zinkreiclies Arsen-Fahlerz von Tsninel». 
Im körnigen, sehr silberannen Bleiglanz vom Abban 111, Siidost, 
aus :')() m Teufe fand sich ein derbes, schwärzliches Fahlerz mit 
auffallend grünlichem Schein in kleinen Nestern, das nur unvoll- 
kommen mechanisch von dem anhaftenden Bleiglanz befreit weiden 
konnte. Ein Vorversuch mit dem sehr feingepulverten Erzgemisch 
ergab aber, daß mittels siedender gewöhnlicher (2f» %iger) Salz- 
säure im ^'entilkolben völlige Trennung ohne Angriff des Fahlerz- 
pulvers erfolgte. Es wurden derart einige üramni der reinen 
Mineralsubstanz hergestellt, gewaschen und getrocknet (Analyse 1 1. 
Dasselbe Erz fand Verfasser letzthin bei der Direktion der 
■Otavi-Minen- und Eiseiibahngesellschaft, und zwar in Gestalt von 
aueinandergereihten, massiven Bohrkernen ohne Gangart vor, die 
bei 12 — 18 m Bohrung zwischen der IV. und V. Sohle gewonnen 
■waren. Diese Kerne, außen dunkelrotbraun, bestehen fast ganz 
aus Fahlerz, das z. T. von Kupferglanz begleitet ist (Analyse II). 
Das Erz ist dunkler als das im Bleiglanz vorkommende, zeigt 
ebenfalls starken Metallglanz mit grünlichem Schein, Muschelbruch, 
ist sehr spröde und besitzt die Härte 3,5. Der Strich und die 
Farbe des Pulvers ist dunkelkirschrot; das spezifische Gewicht 
beträgt 4,(51. Vor dem Lötrohr dekrepitiert es heftig bei schnellem 
Erhitzen; es entwickelt dann starken Arsenrauch, schmilzt und gibt 
nahe der Probe einen dicken, weißen Zinkbeschlag. Mit Borax läßt 
es sich auf der Kohle leicht zu einem Kupferkern Verblasen. — 
Das feine Pulver wird von Königswasser leicht gelöst, jedoch unter 
Abscheiduug von etwas Schwefel, während sich beim Einkochen mit 
Salpetersäure weiße antimonige Säure abscheidet. Für die Analyse 
empfiehlt sich der Chloraufschluß. 
Analysen : 
I. 
11. 
(.\us Bleiglanzi 
(Bohrkern) 
s . . . . 
22.65 
23.35 
As ... . 
19.65 
17.94 
Sb ... . 
4,o;i 
4.66 
Cu ... . 
43.19 
43.(50 
Zn. . . . 
9.27 
9.24 
Pb. . . . 
0.08 
0.22 
Fe ... . 
0.17 
0.03 
Ag . . . 
0.11 
Au . . . 
0.01 
SiO, . . . 
0.81 
0.97 
99.85 
10.1.13 
10 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 192t>. 
